﻿bei höheren Temperaturen. 



139 



lernen Oxyden Ca 0, Mg 0, Fe.^ O3. Ti O.^. Zr O.^, Si 0. ^ z. T. ^xeit 

 unterhalb der Schmelztemperatur beobachtet \Yerden. Auch die 

 A'on F. RixxE und H. E. Boeke - SammeUa-istalUsation genannte 

 Kornvergi'ößerung von Ca C O3 gehört hierher. Infolge des höheren 

 Dampf chucks verflüchtigen sich die kleineren Teile eher als 

 <\ie größeren, che allein übrig bleiben, und auf denen sich die ver- 

 dampften kleineren möghcherweise kondensieren können (Korn- 

 vergTößerung). Bei inniger Mischung solcher Stoffe mit anderen 

 hegünstist die Verdampfung den Reaktionseintritt (Sinterung). 

 Sublmiation unterhall} des Schmelzpunktes und Diffusion im 

 festen Zustand können zurzeit in ihrer "Wirkung nicht scharf von- 

 einander gesondert werden. 



Die in reinem erhitzten Kaolin oberhalb 1350*^ von Glasexapp ^ 

 beobachtete und von A. Zöllxer^ bestätigte Sillimanitbildung 

 erfordert eine Reaktion der beim AVasserverlust (ca. 600^) durch 

 Aufspaltung des Moleküls freigewordenen Komponenten AI, O3 

 und 2 Si O.,. Da reiner Kaolin erst bei 1740° als Mischung von 

 Sillimanit und Cristobalit schmilzt, findet auch hier die Sillimanit- 

 bildung im festen (walu'scheiniich kiistallisierten) Zustand statt. 



Es wurden absichtlich mn solche Fälle angefühlt, in denen 

 Flußmittel, wie sie in der Xatur stets vorkommen und niechiger 

 schmelzende Eutektiken oder sich zersetzende Verbindungen 

 bilden, fehlen. Falls solche, wenn auch nur in geringen Mengen, 

 vorhanden sind, verlaufen diese Reaktionen wahrscheinlich infolge 

 intermediärer Lösung erheblich rascher unter gleichzeitiger Bildung 

 gTößerer Kristalle (vergi. Ebelmex's Mineralsynthesen aus dem 

 Borsämefluß und viele neuere Beobachtungen). 



Aus den zitierten Versuchen bei Gläsern, 

 ]M e t a 1 1 e n . Salzen und Silikaten ergeben sich 

 folgende festgestellte Tatsachen: 



1 K. ExDELL und R. PvIeke, :Min. :\Iitt. 31. 1912. 511; darin Angaben 

 über SiOo. Die Beobachtungen an den anderen Oxyden werden in einer 

 Arbeit über „Kornvergrößenmg und Sinterung-' an anderer Stelle ausführlich 

 behandelt werden. 



2 F. RixxE imd E. Boeke, Mm. Mitt. 27. 190S. 393—398. 

 ^ Glasexapp, Tonindustriezeitung. 1907. Xo. 89. 



4 A. ZöLLXER, Diss. Techn. Hochsch. Berhn 1908. 47—56. 

 Neueste Bestimmung von C. W, Kaxolt, Melting points of fire bricks. 

 Technologie Papers Bureau of Standard. Xo. 10. ^Yashington. 1912, p. 14, 



